lorsqu'on en a .séparé ce gaz , ce meta! se trouve tran&foi'mé en aleali ^ 

 donc ce métal ne paroît être qu'une combinaison d'alcali et d'hy- 



drogène 



Du Blétal de la Soude. 



Os prépare ce métal absolument comme celui de la potasse , es 

 on le purifie de 'la même manière. [ f"'oj'ez le Bulletin précédent. ) 

 Il a l'éclat métallique à uu grand degré ; sa couleur tient le milieu 

 entre celle du plomb et de l'étain. 11 est ductile , et si mou qu'on 

 peut le pétrir comme de la cire. Sa combustibilité est moins grande 

 que celle du métal de la potasse. Aussi , à une température de dix à 

 quinze degrés , il ne prend point feu à l'air , et ne s'enflamme point 

 lorsqu'on le projette dans l'eau: mais il s'agite à la surface de ce li- 

 quide en tournant avec une rapidité extraordinaire, s'arrondit, forme 

 comme une perle ; dégage , à volume égal , presque deux fois autant 

 d'hydrogène que celui de la potasse ; s'échauffe considérablement • dé- 

 crépite à la fin de la décomposition, et se tï-ansfbrme en soude. Lors- 

 qu'il est pur , il ne se fond qu'à go». ; tandis que celui de la potasse' 

 entre en fusion à 58°- therm. centigr. : mais lorsqu'on combiné ces . 

 inétaux ensemble dans diverses proportions , il en résulte des alliages 

 beaucoup plus fusibles que les métaux purs. En effet , ti'ois parties du 

 métal de la soude et une partie du métal de la potasse , forment un 

 alliage fusible à zéro , qui perd de sa fusibilité en diminuant la quantité 

 du métal de la pot;isse ; et qui en acquiert au contraire une plus grande- 

 en augmentant jusqu'à un cei'tain point celte quantité. Cet alliage est 

 même encore liquide à zéro , lorsqu'il contient dix fois autant du métat 

 de la potasse que de celui de la soude , et il présente même alors une 

 propriété remarquable , c'est d'être plus léger que l'huile de naphte.. 

 Dans tous les cas j quelle que soit la quantité des métaux qui le cons- 

 tituent , s"i\ se fond à zéro , il devient cassant lorsqu'on le solidifie par 

 le refroidissement. Ces divers alliages expliquent pourquoi nous avons 

 d'abord cru que le métal de la soude étoit liquide ; c'est que la soude 

 dont nous nous sommes servis et que nous regardions comme pure , 

 parce que nous l'avions achetée dans un laboratoire très - accrédité , 

 contenoit un peu de potasse. Peut-être est-ce là la raison pour laquelle 

 on a obtenu le métal de la potasse liquide ; car nous sommes bien 

 certains que le nôtre est pur , et ne contient que de la potasse et de 

 Fhydrogène. Il seroit pourtant possible aussi que cette liquidité provint 

 de la plus ou moins grande quantité d'hydrogène qu'il renferme ; ce: 

 qui peut le faire présumer , c'est que Davy a obtenu avec la pile ce^ 

 métal fusible à /f centigr. 



La suite au numéro prochain^. 



